Acicular ferrite
அசிகுலர் ஃபெரைட் என்பது எஃகு உள்ள ஃபெரைட்டின் நுண் கட்டமைப்பாகும், இது இரண்டு பரிமாணங்களில் பார்க்கும்போது ஊசி வடிவ படிகங்கள் அல்லது தானியங்களால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. தானியங்கள், உண்மையில் முப்பரிமாண வடிவத்தில், மெல்லிய லெண்டிகுலர் வடிவத்தைக் கொண்டுள்ளன. இந்த நுண் அமைப்பு எஃகுக்கான பிற நுண் கட்டமைப்புகளை விட சாதகமானது, ஏனெனில் அதன் குழப்பமான வரிசை, இது கடினத்தன்மையை அதிகரிக்கிறது. அசல் ஆஸ்டெனிடிக் தானியங்களின் உட்புறத்தில் அசிகுலர் ஃபெரைட் உருவாகிறது, இதன் விளைவாக 'கூடை நெசவு' தோற்றத்துடன் தோராயமாக சார்ந்த குறுகிய ஃபெரைட் ஊசிகள் உருவாகின்றன. அசிகுலர் ஃபெரைட் ஃபெரைட் தானியங்களுக்கு இடையிலான உயர் கோண எல்லைகளாலும் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. இது பிளவு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பை மேலும் குறைக்கிறது, ஏனெனில் இந்த எல்லைகள் விரிசல் பரவுவதைத் தடுக்கின்றன. சி-எம்என் எஃகு வெல்ட் உலோகங்களில், பல்வேறு ஃபெரைட் உருவகங்களின் நியூக்ளியேஷன் உலோகமற்ற சேர்க்கை மூலம் உதவுகிறது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது; குறிப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட வகை மற்றும் அளவின் ஆக்ஸிஜன் நிறைந்த சேர்த்தல்கள் அசிகுலர் ஃபெரைட்டின் இன்ட்ராக்ரானுலர் நியூக்ளியேஷனுடன் தொடர்புடையவை, எடுத்துக்காட்டாக, மூலம். ஆக்சைடு/சல்பைடு/சிலிக்கேட் துகள்களின் உகந்த இன்ட்ராக்ரானுலர் சிதறல் மூலம் நியூக்ளியேட் செய்யப்படும் ஒரு நுண்ணிய விட்மன்ஸ்டெட்டன் அங்கமாக அசிகுலர் ஃபெரைட் உள்ளது. அசிகுலர் ஃபெரைட்டின் இன்டர்லாக்கிங் தன்மை, அதன் நுண்ணிய தானிய அளவுடன் (0.5 முதல் 5 மைக்ரோமீட்டர் வரை 3:1 முதல் 10:1 வரையிலான விகிதத்துடன்), பிளவு மூலம் விரிசல் பரவுவதற்கு அதிகபட்ச எதிர்ப்பை வழங்குகிறது. வெல்ட் உலோகத்தின் கலவைக் கட்டுப்பாடு பெரும்பாலும் அது வழங்கும் கடினத்தன்மை காரணமாக அசிகுலர் ஃபெரைட்டின் தொகுதி பின்னத்தை அதிகரிக்க செய்யப்படுகிறது. தொடர்ச்சியான குளிரூட்டலின் போது, அதிக அலாய் உள்ளடக்கங்கள் அல்லது வேகமான குளிரூட்டல் பொதுவாக மாற்றத்தை தாமதப்படுத்துகிறது, இது பின்னர் குறைந்த வெப்பநிலையில், பைனைட் தொடக்க வெப்பநிலைக்கு கீழே நடைபெறும், மேலும் அதிக கடினத்தன்மைக்கு வழிவகுக்கும். நவீன குறைந்த அலாய் எஃகு வெல்ட் உலோகங்களில் நியூக்ளியேஷன் தளங்களாக சேர்ப்பதன் செயல்திறன், தொடர்ச்சியான குளிரூட்டல் மற்றும் பைனைட் தொடக்க வெப்பநிலைக்கு கீழே உள்ள சமவெப்ப மாற்றத்தின் மூலம், நுண்ணிய அளவிலான இன்ட்ராக்ரானுலர் பைனைட் அவற்றின் மீது நியூக்ளியேட் செய்ய முடியும். ஒளியியல் நுண்ணோக்கியில் தோற்றத்தில் அசிகுலர் ஃபெரைட்டை ஒத்திருக்கும் இந்த நுண்ணிய அளவிலான இன்ட்ராக்ரானுலர் பைனைட், சில ஆராய்ச்சியாளர்களால் அசிகுலர் ஃபெரைட் என்று அழைக்கப்படுவதால், இலக்கியத்தில் சில குழப்பங்கள் எழுந்துள்ளன. உதாரணத்திற்கு, பாருங்கள். மேலும் காண்க Eutectic Bainite மார்டென்சைட் குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் http://www.msm.cam.ac.uk/phase-trans/2007/acicular.html இரும்பு வெல்டிங் உலோகவியல்